Wirosoedarmo et al                                        Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan
Adsorpsi Senyawa Fosfat Total (PO 4 ) dalam Air Buangan Laundry dengan Zeolit Termodifikasi

## Adsorption of Total Phosphate (PO4) in Laundry’s Wastewater Using Modified Zeolit
Ruslan Wiroesoedarmo 1* , Evi Kurniati 1 , dan Adriel Juan Ardika 2 1 Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Jl. Veteran Malang 65145
2 Mahasiswa Program Studi Teknik Lingkungan, Universitas Brawijaya, Jl Veteran Malang 65145
*Email Korespondensi : ruslanwirosoedarmo@yahoo.co.id

## ABSTRAK
Permasalahan  kerusakan  lingkungan  yang  disebabkan  oleh  limbah  yang  dihasilkan  oleh industri laundry adalah buangan cair yang mengandung senyawa fosfat. Kelebihan fosfat dalam air menyebabkan eutrofikasi. Wiranas adalah salah satu penyedia jasa  laundry di kota Malang dan  berdasar  hasil  uji  laboratorium,  air  buangannya  mengandung  fosfat  total  sebesar  1,011 mg/L,  dimana  melebihi  dari  baku  mutu  yang  telah  ditetapkan  dalam  PP  no.82  tahun  2001. Salah satu teknik yang dapat mengurangi kadar fosfat dalam air yaitu adsorpsi dengan zeolit. Zeolit alam memiliki beberapa kelemahan sehingga perlu dimodifikasi. Modifikasi zeolit pada penelitian ini menggunakan pencucian dengan larutan asam klorida dan air suling. Pencucian ini  bertujuan  untuk  menghilangkan  ion  kalsium  dan  klor  pada  permukaan  zeolit  yang  dapat menurunkan  kemampuannya.  Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui   kapasitas adsorpsi fosfat total dari zeolit termodifikasi, model adsorpsi dan efeknya berdasarkan variansi massa  adsorben  dan  kecepatan  pengadukan.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  zeolit termodifikasi  mampu  menjerap  fosfat  dengan  efisiensi  sebesar    47,56  -  71,93%  dan  model adsorpsinya  mengikuti  model  Freundlich.  Efek  dari  variansi  massa  adsorben  dan  kecepatan pengadukan tidak berpengaruh nyata berdasar uji ANOVA dengan alfa 5%.

## Kata Kunci : bioremediasi, Chlorella sp., kepadatan sel, krom total

## ABSTRACT
Environmental  harm  problem  caused  by  the  laundry  industry  as  a  result  of  wastewater  that  produced containing phosphate. Excess phosphate contant in water body causes eutrophication. Wiranas is one of laundry  service  in  Malang  city  and  according  to  laboratory,  the  wastewater  contain  1,011  mg/L phosphate,  which  is  exceed  standard  quality  of  Law  no.82  year  2001.  One  of  the  methods  that  can  be applied  to  eliminate  phosphate  on  the  wastewater  is  adsorption  using  zeolit.  Natural  zeolit  have  some weakness  to  adsorp  pollutan  so  it  needs  to  be  modified.  Modification  of  natural  zeolit  in  this  research using acid chloride and aquades washing. This washing  is for reduce calcium and chloride ions on the zeolit’s  surface  who  can  decrease  zeolit’s  potential.  The  aim  of  this  research  is  to  know  the  capacity  of phosphate adsorption by modified zeolit, adsorption isotherm’s model and its relation with the adsorbent’s dose and mixing velocity. The results show that modified zeolit could adsorp phosphate with efficiency 47,56  -  71,93%  and  its  adsorption  isotherm  conformed  to  Freundlich  model.  Effect  of  adsorbent’s  dose and mixing velocity to the adsorption of phosphate was not significantly different by ANOVA test with alpha 5%
Keyword : bioremediation, cells density, Chlorella sp., total chromium

## Wirosoedarmo et al                                        Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan

## PENDAHULUAN
Jasa  laundry  telah  menjadi  bisnis  yang berkembang  pesat  terutama  di  kota  –  kota besar.  Jasa  laundry  memberi  dampak  yang positif  bagi  pelaku  dan  pengguna  jasa.  Di samping  memiliki  dampak  positif,  jasa laundry juga memiliki dampak negatif yaitu salah satunya berupa kerusakan lingkungan  akibat  buangan  langsung  dari limbah  cair  laundry  ke  badan  air.  Menurut Yunarsih  (2013),  air  buangan  laundry mengandung  fosfat  yang  berasal  dari deterjen.  Menurut  Reynolds  (1993),  fosfat bersama
dengan nitrogen dapat menyebabkan  proses  eutrofikasi  dimana badan  air  menjadi  kaya  akan  nutrien terlarut dan
akan mengakibatkan menurunnya kandungan oksigen terlarut.
Teknik  pengolahan  yang  dapat dilakukan  untuk  menurunkan  kadar senyawa  fosfat  dalam  air  buangan    adalah adsorpsi.  Menurut  Rini  dan  Lingga  (2010), adsorpsi  adalah  peristiwa  menyentuh  dan melekatnya molekul - molekul gas atau cair dengan  permukaan  padatan.  Fosfat  dan senyawa  -  senyawa  lainnya  dapat  terjerap dalam  pori  -  pori  pada  permukaan adsorben.  Proses  adsorpsi  terhadap  suatu senyawa  dipengaruhi  oleh  beberapa  factor antara  lain  suhu  &  pH  lingkungan, karakteristik unsur yang diadsorpsi, jenis & jumlah  adsorben,  dan  perlakuan  selama adsorpsi  seperti  waktu  kontak  dan kecepatan pengadukan
Adsorben  yang  sering  digunakan dalam proses adsorpsi adalah batuan zeolit. Menurut    Suryawan  (2004),  Zeolit  adalah kelompok  mineral  berkerangka  alumina  - silika yang pada umumnya dijumpai dalam batuan  tufa  yang  terbentuk  dari  hasil sedimentasi debu vulkanik. Dalam penilitian  oleh  Kewei  (2014),  zeolit  alam mampu  menjerap  senyawa  fosfat,  akan tetapi  zeolit  alam  memiliki  beberapa kelemahan  yaitu  diantaranya masih mengandung  kadar  pengotor  seperti  air yang  dapat  menutupi  pori  -  pori permukaan  dan  ion  -  ion  pengganggu seperti  Ca 2+ dan  Mg 2+ .  Kemampuan adsorpsi  zeolit  dapat  dimaksimalkan dengan  cara  pencucian  oleh  larutan  asam klorida dan air suling. Fungsi pencucian ini adalah  untuk  menghilangkan  ion  –  ion
pengotor  pada  permukaan  zeolit  yaitu  ion Ca 2+ dan Cl - .
Proses adsorpsi pada suatu perlakuan  dapat  dijelaskan  melalui  model isoterm adsorpsi. Isoterm
adsorpsi menunjukkan  hubungan  kesetimbangan antara  konsentrasi  adsorbat  dalam  fluida dan dalam permukaan adsorben pada suhu tetap.  Persamaan  yang  dapat  digunakan untuk menjelaskan isoterm adsorpsi adalah Langmuir,  Freundlich,  dan  Dubinin  – Radushkevich.  Model    iosterm  Langmuir. Menurut  Shahbeig  et  al.  (2013)  model isoterm  adsorpsi  Langmuir  didasarkan pada  beberapa  asumsi  yaitu  proses adsorpsi  terjadi  pada  lapisan  tunggal (monolayer), hanya mengambil tempat pada situs  homogen  yang  spesifik,  adsorben mempunyai  batas  kapasitas  adsorpsi  yaitu saat  mencapai  kesetimbangan,  tidak  ada interaksi  molekul  antar  situs  -  situs  aktif, dan semua sisi aktif hanya dapat menjerap satu  jenis  atom  atau  molekul.  Menurut Srivastava dan Hasan (2011), model isoterm adsorpsi  Freundlich  menyatakan  bahwa pori  -  pori  yang  terbentuk  pada  adsorben bersifat  heterogen  sehingga  ion  -  ion  yang teradsorpsi  membentuk  lapisan  multilayer pada  lapisan  permukaan  adsorben.  Model ini  juga  menyatakan  bahwa  situs  -  situs aktif  mempunyai  energi  adsorpsi  yang berbeda  -  beda,  situs  yang  memiliki  enegi adsorpsi terbesar akan terisi penuh dahulu. Menurut  Dada  et  al.  (2012),  persamaan Dubinin  -  Radushkevich  berdasarkan  teori pengisian  lubang  mikropori  dengan  gas untuk menentukan volume lubang mikropori  pada  adsorben.  Menurut  Itodo dan  Itodo  (2010),  isoterm  Dubinin  - Radushkevich berasumsi bahwa perbedaan energi  adsorpsi  pada  permukaan  adsorben berkaitan dengan karakteristik dari porositas adsorben.

## BAHAN DAN METODE
Metode  yang  digunakan  dalam  penelitian yaitu  metode  eksperimental.  Metode pengambilan  sampel  limbah  cair  yang digunakan  yaitu  metode  grab  sample. Penelitian  menggunakan  rancangan  acak lengkap  2  faktorial  yaitu  faktor  massa adsorben dengan variansi 0,5 ; 1 ; 1,5 g dan kecepatan pengadukan dengan variansi 80 ;
Wirosoedarmo et al                                        Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan
160 ; 240 rpm. Hasil penelitian diuji  secara statistika  menggunakan  ANOVA  untuk mengetahui  ada  tidaknya  perbedaan  pada tiap  perlakuan.  Adapun  zeolit  yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari daerah Malang selatan.

## Pengambilan  dan  pengujian  kadar  awal fosfat limbah cair industri laundry
Pengambilan sampel limbah cair dilakukan pada  outlet  industri  laundry  Wiranas. Pengambilan  sampel  dilakukan  pada tanggal  6  Maret  2017  pada  jam  10.10 Setelah  limbah  cair  diambil  lalu  dilakukan pengujian kadar krom total pada Laboratorium  Lingkungan  PJT  1  Malang. Pengujian  fosfat  total  berdasarkan  SNI  19- 2483-1991.

## Modifikasi zeolit
Zeolit  yang  digunakan  merupakan  zeolit yang  berasal  dari  daerah  Malang  selatan dengan  diameter  1  –  3  mm.  Zeolit dihaluskan  hingga  ukuran  60  mesh. Diambil  100  g  untuk  dimodifikasi.  Zeolit kemudian  dicuci  dengan  larutan  HCl  5% yang  berfungsi  untuk  membebaskan permukaan  zeolit  dari  ion  Ca 2+ .  Zeolit harus  bebas  dari  ion  Ca 2+ ,  sehingga  perlu dilakukan  pengujian  untuk  mengetahui masih  ada  tidaknya  ion  Ca 2+ .  Berikut langkah  –  langkah  pengujian  ion  Ca 2+ menurut Wilson (2010):
1. Dicuci zeolit alam dengan 40 ml larutan HCl 5%
2. Diambil 1 gram zeolit yang telah dicuci HCl  dan  dimasukkan  ke  dalam  gelas ukur  50  ml.  Ditambahkan  10  ml  air suling  dan  diaduk  hingga  larut  lalu ditambahkan lagi hingga tanda tera.
3. Ditambakan  larutan  NaOH  0,1  M hingga mencapai pH 10.
4. Ditambahkan  3  tetes  larutan  indikator EBT 5%.
5. Dititrasi  dengan  10  ml  larutan  EDTA 0,01 M.
6. Dilakukan pengulangan dengan pencucian  kembali  40  ml  larutan  HCL 5%  hingga  larutan  tidak  mengalami perubahan warna setelah dititrasi 10 ml larutan EDTA 0,01 M.
Zeolit  yang  telah  terbebas  dari  ion  Ca 2+ dicuci  dengan  air  suling  dengan  tujuan untuk  menghilangkan  ion  Cl - pada
permukaan  zeolit  Zeolit  harus  bebas  dari ion  Cl - ,`  sehingga  perlu  dilakukan pengujian  untuk  mengetahui  masih  ada tidaknya ion Cl - . Berikut langkah – langkah pengujian ion Cl - menurut Skoog (1996). Pe
1. Dicuci  zeolit  yang  telah  lolos  uji  Ca dengan 50 ml air suling
2. Diambil 1 gram zeolit yang telah dicuci air  suling  dan  dimasukkan  ke  dalam gelas ukur 50 ml. Ditambahkan 10 ml air suling  dan  diaduk  hingga  larut  lalu ditambahkan lagi hingga tanda tera.
3. Ditambahkan  larutan  NaOH  0,1  M hingga mencapai pH 7
4. Ditambahkan  1  ml  larutan  indikator K 2 CrO 4 0,2 M.
5. Dititrasi  dengan  10  ml  larutan  AgNO 3 0,1 mol/liter
6. Dilakukan pengulangan dengan pencucian  kembali  50  ml  air  suling hingga larutan
tidak mengalami perubahan warna setelah dititrasi 10 ml larutan AgNO 3 0,1 mol/liter.
Zeolit  yang  telah  terbebas  dari  ion  Cl - dikeringkan  dalam  oven  pada  suhu  80°C selama  6  jam  untuk  menghilangkan  kadar air dalam pori – pori permukaan

## Perlakuan adsorpsi sistem batch
Zeolit  termodifikasi  dengan  variansi massa sebesar 0,5; 1; dan 1,5 gr ke dalam botol  kaca  140  ml.  Dilanjutkan  dengan dimasukkannya  50  ml  sampel  ke  dalam botol  dan  dicampur  dengan  cara  diaduk dengan  menggunakan  shaker  selama  3 jam  dengan  kecepatan  80;  160;  dan  240 rpm,  dibiarkan  hingga  setimbang  dalam 48 jam pada suhu 25±3°C dan dlanjutkan dengan
diberi gaya sentrifugal
menggunakan  alat  sentrifuge  selama  9 menit  dengan  kecepatan  putaran  4.500 rpm.  Setiap  perlakuan  dilakukan  secara triplo.

## Pengujian kadar akhir fosfat
Sampel  cair  yang  telah  terpisah  dari endapan  kemudian  diuji  kandungan  fosfat total.  Pengujian  kadar  fosfat  total  dalam sampel  setelah  proses  adsorpsi  dilakukan di Laboratorium Lingkungan PJT 1 Malang. Pengujian  fosfat  total  berdasarkan  SNI  19- 2483-1991.
Wirosoedarmo et al                                        Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan

## Analisa Data
Data  hasil  penelitian  dihitung  nilai  persen removal dengan persamaan:
% teradsorpsi = 𝐶0−𝐶𝑒 𝐶𝑜 × 100% .................... (1)
Dimana Co adalah Konsentrasi Awal fosfat (mg/L)  dan  Ce  adalah    konsentrasi  akhir fosfat (mg/L). Jumlah adsorbat terserap per massa  padatan  saat  setimbang/Qe  (mg/g) dicari dengan persamaan:
Qe = (Co – Ce) x V/m ............................... (2)
Dimana V adalah volume limbah cair yang diberi  perlakuan  (l)  dan  m  adalah  massa adsorben  (g).  Konstanta  isotherm  model Dubinin-Radushkevich/ ɛ dicari  dengan persaman:
ɛ = R T ln [1 + 1 𝐶𝑒 ] ....................................... (3)
Dimana  R  adalah  tetapan  gas  universal yaitu  sebesar  8.314  J/mol  K  dan  T  adalah suhu  selama  adsorpsi  (K).  Dibuat  3  grafik dengan  menggunakan  program  Ms.  Excel 2010  yaitu  grafik  hubungan  Ce/Qe  Vs.  Qe untuk  menentukan  persamaan  isoterm adsorpsi Langmuir, grafik hubungan ln Qe Vs.  ln  Ce  untuk  menentukan  persamaan isoterm  adsorpsi  Freundlich,  dan  grafik hubungan  ln  Qe  Vs. ɛ 2 untuk  menentukan persamaan  isoterm  adsorpsi  Dubinin  - Radushkevich.  Dari  persamaan  yang  telah didapat  dipilih  persamaan  denga  nilai koefisien korelasi (R 2 ) paling mendekati “1” untuk menentukan apakah proses adsorpsi yang  telah  terjadi  lebih  cenderung  ke model isoterm adsorpsi Langmuir, Freundlich, atau Dubinin - Radushkevich

## HASIL DAN PEMBAHASAN
Kandungan  Fosfat  Total  Awal  Limbah Cair Laundry
Sampel  air  mengandung  konsentrasi  fosfat total  sebesar  1,011  mg/L  yang  melebihi dari  batas  baku  mutu  dalam  Peraturan Pemerintah  No.  82  Tahun  2001  yaitu sebesar  0,2  mg/L.  Menurut  Yunarsih (2013),  limbah  cair  laundry  mengandung deterjen sisa pencucian. Deterjen mengandung fosfat yang berfungsi sebagai builder  untuk  menghilangkan  mineral kesadahan  dalam  air  sehingga  deterjen dapat  bekerja  secara  optimal.  Menurut
Widiyani  (2010),  keberadaan  fosfat  yang berlebihan  di  badan  air  mengakibatkan eutrofikasi.
Kondisi eutrofik ini mengakibatkan  alga  dapat  berkembang  - biak dengan pesat dan tentunya membutuhkan  kadar  oksigen  yang  lebih besar untuk kebutuhan energinya. Pasokan oksigen  untuk  mahluk  hidup  akuatik lainnya  pun  berkurang  akibat  ledakan populasi alga tersebut dan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem.

## Zeolit Termodifikasi
Zeolit yang  digunakan  berasal  dari  daerah Malang  selatan  yang  secara  umum menurut  Widayat  et  al.  (2013)  merupakan jenis  modernite.  Zeolit  dihaluskan  menjadi 60  mesh  dengan  tujuan  memperluas permukaan  bidang  kontak  adsorben sehingga  mampu  mempercepat  proses adsorpsi.  Zeolit  yang  telah  dihaluskan dengan  dimodifikasi  dengan  pencucian oleh larutan HCl 5% dan air suling hingga terbebas dari ion – ion  pengotor, yaitu ion Ca 2+ dan  Cl - .  Kualitas  zeolit  yang  ada menunjukkan  bahwa  untuk  membuat  100 gram  zeolit  termodifikasi  dibutuhkan pencucian larutan HCl 5% sebanyak 120 ml dan  air  suling  sebanyak  200  ml.  Menurut Eddy  (2010),  jenis  kation  yang  dapat dipertukarkan  pada  tiap  zeolit  berbeda  - beda tergantung jenisnya. Jenis kation yang dapat  dipertukarkan  oleh  zeolit  jenis klipnnotile  dan  modernite  adalah  ion  Na + , K + ,  Ca 2+, dan  Mg 2+ .  Kemampuan  kation  - kation  tersebut  dalam  mengikat  atau menarik  anion  polutan  sangat  rendah seperti  ion  Ca 2+, yang  memiliki  nilai keelektronegatifan hanya 1,00 dan ion Mg 2+ sebesar 1,31. Untuk
meningkatkan kemampuan  menarik  dan  menjerapnya, maka  kation  -  kation  tersebut  perlu disubtitusi  dengan  kation  yang  memiliki gaya  tarik  yang  lebih  kuat  seperti  ion  H + yang  memiliki  nilai  keelektronegatifan sebesar 2,20.
.
Pengamatan Suhu Limbah Selama Perlakuan
Hasil pengamatan suhu sampel limbah cair selama  proses  proses  adsorpsi  dengan zeolit termodifikasi berada pada rentang 26 -
26,4°C. Menurut Kewei (2014) menyatakan  bahwa  kondisi  optimum
Wirosoedarmo et al                                        Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan
adsorpsi  fosfat  dengan  zeolit  termodifikasi harus berlangsung pada suhu 25±3°C.
Kemampuan  Zeolit  Termodifikasi  dalam Mengurangi  Fosfat  Total  dalam  Limbah Cair Laundry
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa terdapat  perbedaan  konsentrasi  fosfat  total
pada  sampel  air  sebelum  dan  sesudah diberi perlakuan adsorpsi
dengan menggunakan  zeolit  termodifikasi.  Zeolit termodifikasi  mampu  menurunkan  kadar fosfat total. Konsentrasi fosfat total  setelah proses  adsorpsi  dan  hasil  uji  ANOVA terlihat  pada  Tabel  1  dan  Tabel  2.

## Tabel 1 Rerata Konsentrasi Fosfat Total Sebelum dan Sesudah Adsorpsi
Perlakuan Konsentrasi Awal (mg/L) Konsentrasi Akhir (mg/L) Persen Removal (%) Massa (g) Kecepatan Pengadukan (rpm) 0.5 80 1,010 0,526 ± 0,03 a 47,96 160 1,010 0,530 ± 0,19 \a 47,56 240 1,010 0,485 ± 0,16 a 52,01 1 80 1,010 0,351 ± 0,06 a 65,30 160 1,010 0,284 ± 0,08 a 71,93 240 1,010 0,494 ± 0,08 a 51,15 1.5 80 1,010 0,374 ± 0,05 a 63,03 160 1,010 0,416 ± 0,32 a 58,81 240 1,010 0,305 ± 0,18 a 69,82

## Tabel 2 Hasil Uji ANOVA
Sumber Keragaman Derajat Bebas Jumlah Kuadrat Kuadrat Tengah F hitung F tabel 0,05 M 2 0,124 0,061 2,569 3,55 V 2 0,001 0,001 0,031 3,55 M x V 4 0,090 0,023 0,938 2,93 Galat 18 0,433 0,024 - - Jumlah 26 0,648 - - -
Keterangan: M = Massa adsorben: V = Kecepatan pengadukan
Hasil  uji  ANOVA  pada  Tabel  2 menunjukkan  bahwa  nilai  konsentrasi akhir  fosfat  total  di  setiap  perlakuan adsorpsi  berdasarkan  perbedaan  massa adsorben dan kecepatan pengadukan tidak berbeda signifikan, hal ini terlihat dari nilai F hitung pada setiap faktor lebih kecil dari nilai  pada  F  tabel  0,05.  Menurut  Rojikhi (2011)  dalam  penelitiannya  menyatakan bahwa  semakin  banyak  jumlah  adsorben yang digunakan maka penyerapan adsorbat  semakin  banyak  pula,  hal  ini terjadi  karena  banyak  terdapat  ruang  -
ruang  kosong  pada  permukaan  adsorben serta  gugus  -  gugus  yang  aktif  mengikat ion.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa tidak  terdapat  perbedaan  signifikan  pada variansi massa adsorben, hal ini dikarenakan  menurut  Teka  dan  Enyew (2014),  dan  Dhilon  et  al.  (2016)    dosis adsorben  yang  diberikan  terlalu  besar dapat  menyebabkan  penurunan  kadar  zat yang  mampu  diadsorpsi.  Penurunan  ini disebabkan  karena  perbedaan  jumlah gugus - gugus aktif yang mampu menjerap adsorbat  terutama  pada  perlakuan  dengan
Wirosoedarmo et al                                        Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan
dosis adsorben yang tinggi. Adsorben yang memiliki  jumlah  gugus  aktif  yang  lebih sedikit  menyebabkan  adsorben  cenderung lebih  cepat  mencapai  titik  kesetimbangan apabila  dibandingkan  dengan  adsorben yang  memiliki  jumlah  gugus  aktif  yang lebih banyak.
Menurut  Afrianita  et  al.  (2012) menyatakan bahwa kecepatan pengadukan juga  berperan  penting  dalam  proses adsorpsi  atom  atau  molekul.  Semakin rendah  kecepatan  pengadukan  maka proses  adsorpsi  berjalan  semakin  lambat akan  tetapi  jika  kecepatan  pengadukan terlalu tinggi akan mengakibatkan adsorbat akan  terlepas  kembali  ke  dalam  larutan. Hasil  penelitian  ini  menyatakan  bahwa kecepatan  pengadukan  tidak  berpengaruh signifikan terhadap penurunan fosfat total. Hasil  penelitian  ini  sama  seperti  hasil penelitian oleh Sanjaya dan Agustine (2015) yang  menunjukkan  bahwa  perbedaan kecepatan  pengadukan  tidak  memberi pengaruh yang signifikan terhadap penurunan kadar adsorben.
Ketidaksignifikan  konsentrasi  akhir  fosfat total berdasarkan
perbedaan massa adsorben  dan  kecepatan  pengadukan setelah  proses  adsorpsi  menurut  He  et  al. (2016),  dikarenakan  banyaknya  anion  atau unsur  –  unsur  pengganggu  seperti  ion CO 32-, .  konsentrasi  ion  CO 32- yang  tinggi dalam  sampel  air  dapat  menurunkan kemampuan  adsorpsi  fosfat  secara  tajam dari  93%  menjadi  14%.  Ion  pengganggu lainnya  menurut  Yang  et  al.  (2006)  yaitu SO 42- ,  dan  Cl - .  Faktor  pH  juga  sangat berpengaruh  dalam  penurunan  fosfat menurut  He  et  al.  (2016),  Alshameri  et  al.
(2013),  dan  Kewei  (2014).  Zeolit  dalam  air dengan  pH  rendah  memiliki  ikatan  positif sehingga  mampu  mengikat  anion  –  anion fosfat seperti H 2 P0 4- dan HP0 42- .

## Isoterm Adsorpsi
Isoterm  adsorpsi  menjelaskan  mekanisme adsorpsi.  Grafik  model  isoterm  adsorpsi Langmuir,  Freundlich,  dan  Dubnin  – Radushkevich berdasarkan perbedaan massa  adsorben  tersaji  pada  Gambar  1 hingga Gambar 3.
Gambar 1 Grafik Persamaan Linier Langmuir
Gambar 2 Grafik persamaan linier Freundlich

## Wirosoedarmo et al                                        Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan

## Gambar 3 Grafik persamaan linier Dubinin - Radushkevich
Dari grafik pada Gambar 1 hingga Gambar 3,  mekanisme  adsorpsi  yang  terjadi cenderung  mengikuti  model  Freundlich. Menurut  Srivastava  dan  Hasan  (2011), model isoterm adsorpsi Freundlich menyatakan  bahwa  pori  -  pori  yang terbentuk pada adsorben bersifat heterogen sehingga  ion  -  ion  yang  teradsorpsi membentuk lapisan multilayer pada lapisan permukaan adsorben. Hal ini menunjukkan bahwa  tidak  hanya  fosfat  yang  terjerap dalam  permukaan  adsorben  tetapi  ada  ion –  ion  lain  sehingga  zeolit  membentuk lapisan multilayer

## DAFTAR PUSTAKA
Afrianita, R., Dewilda, Y dan Fitri, R., 2012. Studi  Penentuan  Kondisi  Optimum Fly  Ash  sebagai  Adsorben  dalam Menyisihkan  Logam  Berat  Timbal (Pb).    Jurnal  Teknik  Lingkungan UNAND Vol. 9, No. 1. Alshameri,  A.,  Yan,  C.,  Lei,  X.  2013. Enhancement  of  Phosphate  Removal from  Water  by  TiO 2 /  Yemeni Natural Zeolite: Preparation, Characterization and
Thermodynamic.  Microporous  and Mesoporous Materials Vol. 196. Dada, A.O., Olalekan, A.P., Olatunya, A.M., dan  Dada,  O.  2012.  Langmuir, Freundlich,  Temkin  and  Dubinin– Radushkevich  Isotherms  Studies  of Equilibrium  Sorption  of  Zn2+  Unto Phosphoric  Acid  Modified  Rice Husk.  IOSR  Journal  of  Applied Chemistry (IOSR-JAC) Vol. 3, No. 1.
Dhilon, A., Sharma, T., Soni, S., dan Kumar, D.  2016.  Fluoride  adsorption  on  a cubical ceria nanoadsorbent: Function  of  surface  properties.  RSC Advances Journal Vol. 6, No. 92. Eddy,  H.  2004.  Potensi  dan  Pemanfaatan Zeolit  di  Propinsi  Jawa  Barat  dan Banten.  Sumber  Daya  Mineral Republik Indonesia.
He, Y., Lin, H., Dong, Y., Liu, Q., Wang, L. 2016.  Simultaneous  removal  of ammonium  and  phosphate  by alkaline-activate  and  lanthanum- impregnated  zeolite.  Chemosphere Vol. 164. Itodo,  A.U.  dan  Itodo,  H.U.  2010.  Sorption Energies  Estimation  Using  Dubinin-
Radushkevich and Temkin
Adsorption  Isotherms.  Life  Science Journal, Vol. 7, No. 4.
Kewei, Hu. 2014. Effects of Modified Zeolit on  Adsorption  and  Desorption  of Phosphorus.  Journal  of  Meteorological and Enviromental  Research Vol. 5, No.
6.
Rojikhi.  2011.  Pemanfaatan  Hasil  Pirolisis Bulu  Ayam  Sebagai  Adsorben  Ion  Na dan  Fe  dalam  Larutan  Simulasi.  Tugas
Akhir. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Sanjaya,  A.  S.  Dan  Agustine,  R.  P.  2015. Studi Kinetika Adsorpsi Pb menggunakan Arang Aktif dari Kulit Pisang.  Jurnal  Konversi  Vol.  4,  No.  1. Samarinda:Universitas Mulawarman.
Shahbeig,  H.,  Bagheri,  N.,  Ghorbanian,  S. A.,  Hallajisani1,  A.,  Poorkarimi,  S. 2013    A  new  adsorption  isotherm model  of  aqueous  solutions  on
Wirosoedarmo et al                                        Jurnal Sumberdaya Alam dan Lingkungan
granular  activated  carbon.  World Journal  of  Modelling  and  Simulation Vol. 9, No. 4 Skoog, D. A., West D. M., Holler F. J. 1996. Fundamentals  of  Analytical  Chemistry, 7 th Ed., Thompson Learning, USA. Srivastava,  P.  dan  Hasan,  S.H.  2011. Biomassa of Mucor Heimalis for The Biosorption  of    Cadmium  from Aqueous Solutions: Equlibirium And Kinetic  Studies.  Bioresources  Journal Vol. 6, No.4. . Suryawan,  B.  2004.  Karakteristik  Zeolit Indonesia  sebagai  Adsorben  Uap  Air. Disertasi.    Jakarta:  Universitas Indonesia. Teka,  T.  Dan  Enyew,  S.  2014.  Study  On Effect  Of  Different  Parameter  On Adsorption  Efficiency  Of  Low  Cost Activated  Orange  Peels  For  The Removal  Of  Methylene  Blue  Dye. International  Journal  of  Innovation  and Scientific Research Vol. 8, No. 1. Widayat,  W.  2013  Studi  Pengaruh  Metode Pembuatan  dan  Sumber  Bahan  Baku pada Proses Produksi Katalis dari Zeolit Alam. http:// download. portalgaruda.org/article.php?article =174252&val=1275&title=STUDI%20 PENGARUH%20METODE%20PEM BUATAN%20DAN%20SUMBER%20 BAHAN%20BAKU%20PADA%20PR OSES%20PRODUKSI%20KATALIS% 20DARI%20ZEOLIT%20ALAM. Diakses Pada tanggal 2 Mei 2017 Widiyani,  P.  2010.  Dampak  dan  Penanganan Limbah  Deterjen.  Laporan  Penelitian. Bogor: Institut Pertanian Bogor. Wilson, P. Chris. 2010. Water Quality Notes: Alkalinity  and  Hardness.  Artikel. http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/ss/ ss54000.pdf.  Diakses Pada Tanggal 25 November  2016. Yunarsih,  Made.  2013.  Efektivitas  Membran Khitosan  dari  Kulit  Udang  untuk Menurunkan  Posfat  dalam  Limbah Laundry. Tesis. Denpasar: Universitas Udayana.